( I22G ) 



lages de salles closes mettaient plusieurs années pour accomplir leur mou- 

 vement de dislocation. 



» 1° La quantité d'eau combinée aux matériaux du ciment croissait au 

 fur et à mesure de la désagrégation des mortiers. Une plaque de quelques 

 centimètres d'épaisseur a été fabriquée avec un ciment de composition 

 identique à celle que nous avons donnée précédemment et a été abandonnée 

 pendant un an dans une salle du laboratoire. Le ciment présentait alors 

 une grande dureté. A l'aide du ciseau et du marteau, on a enlevé successi- 

 vement j)lusieurs couches de i""" à 2™'° d'épaisseur et l'on a trouvé que 

 100 parties de ciment supposé sec et pur avaient absorbé les proportions 

 suivantes d'eau et d'acide carbonique : 



Couches 

 superficielle. I. -. 3. Centre. 



Eau 3,86 4,77 4,83 6,46 7,48 



Acide carbonique 12,88 13,93 i3,07 4>27 s, 29 



» Dans les mortiers altérés, la proportion d'eau combinée était notable- 

 ment plus élevée, quoique variable d'un échantillon à l'autre : 



Eiuluils 



coiiiiiiciiçanl. fissurés et 



il se dilater. désagrégés. 



Eau 8, i3 12,25 à 19, 1 1 



Acide carJjonique i2,o3 23,84 à 1 1 ,71 



» Dans la moitié des échantillons la proportion de l'acide carbonique 

 est restée comprise entre 11,71 et il\ pour 100, c'est-à-dire qu'elle n'a pas 

 dépassé celle que nous trouvons dans le mortier encore intact. Elle s'est 

 élevée à 19 et 20 pour 100 dans un certain nombre de mortiers complète- 

 ment fissurés et dont toutes les parties étaient restées exposées à l'action 

 de l'acide carbonique de l'air. » 



